124 
G.  Zinke,  Experimentelle  Untersuchungen 
Zwillingsnaht  (im  parallelen  polarisierten  Licht)  und  die 
Lamellen  zeigen  gleiche  Helligkeit,  eine  Erscheinung,  die 
Michel-Lüvy  an  triklinen  Feldspaten  beobachtete  und  die  er 
als  „eclairement  commun  egal"  bezeichnete.  Das  Mineral 
ist  optisch  zweiachsig  mit  großem  Winkel  der  optischen  Achsen, 
der  optische  Charakter  desselben  ist  ebenso  wie  der  der 
Hauptzone  positiv;  Dispersion  ist  nicht  wahrnehmbar.  Über 
die  Ausscheidungsfolge  des  Klinoenstatit  und  Enstatit  läßt 
sich  mit  Sicherheit  nichts  aussagen. 
II.  Versuchsreihe. 
MgSiO,  und  CaSi03. 
Mengenverhältnis 
Versuch 
in  Molekularprozenten 
Abkühlungsdauer 
Mg  Si03 
CaSi03 
I. 
89,31 
10,69 
rasch  gekühlt 
II. 
89,31 
10,69 
langsam  gekühlt 
III. 
68,41 
33,59 
rasch  gekühlt 
IV. 
68.41 
33,59 
langsam  gekühlt 
V. 
68,41 
33,59 
Glasfabriksversuch 
VI. 
28,46 
71,54 
langsam  gekühlt 
VII. 
28,46 
71,54 
Glasfabriksversuch 
VIII. 
9,35 
90,65 
langsam  gekühlt 
IX. 
9,35 
90,65 
Glasfabriksversuch 
MgSi03  wurde  in  der  bei  der  ersten  Versuchsreihe  an- 
gegebenen Weise  dargestellt,  CaSi03  aus  chemisch  reinem 
CaC03  und  Si02. 
Die  beiden  ersten  Mischungen  waren  schwer  in  Schmelz- 
fluß überzuführen;  der  Grund  hierfür  dürfte  wohl  in  dem  hohen 
Schmelzpunkt  des  Mg  Si  03  zu  suchen  sein.  Während  in  dem 
Produkt  der  ersten  Schmelze  nur  Kristallitenbildung  zu  beob- 
achten ist  —  es  sind  durchwegs  Enstatitkriställchen  ohne 
Spur  von  Klinoenstatiten  — ,  sind  in  dem  2.  Versuch  beide 
Modifikationen  des  MgSi03,  ferner  Diopsid  in  Form  unregel- 
mäßiger Körner  und  endlich  Mikrolithen  mit  negativem  Cha- 
rakter der  Hauptzone,  die  Wollastonit  sein  dürften,  zur 
Ausbildung  gekommen. 
